438 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



Argent x = 100 — 0, 58287 t -f 0, 0009848 t 2 



Cuivre x = 100 ~ 0, 58701 / - 0, 0009000 / 2 



Or x = 100 — 0, 36745 t 0, 0008445 l 2 



Zinc x = 100 — 0, 57017 t + 0, 0008274 t 2 



Cadmium .... x = 100 — 0, 50871 t -f 0, 0007575 / 2 



Élain x = 100 — 0, 50O29 t — 0, 0006156 f a 



Plomb x = 100 — 0, 58750 t ' 0, 0009146 / 2 



Arsenic x = 100 — 0, 58996 / -f 0, 0008879 / 2 



Antimoine. . . x = 100 — 0, 59826 t -f 0, 0nl0364l* 



Bismuth .... x= 100 — 0, 55216 t + °> 0005728 f 2 



Moyenne x - 100 — 0, 570 i7 < -f 0, 0008540 t 2 



On voit que les valeurs des coefficients y et s varient très-peu 

 pour les différents métaux. 



Le tableau suivant donne |ps conductibilités des mêmes métaux 

 comparés avec un (il d'argent écroul ; la première colonne in- 

 dique les conductibilités à 0°, la conductibilité du fil d'argent à 0° 

 étant exprimée par 100; la seconde colonne contient les con- 

 ductibilités à 100°, exprimées au moyen de la même unité (pie 

 celle, de la première colonne 1 ; la troisième colonne donne Us 

 conductibilités à 100°; le chiffre 100 exprimant la conductibilité 

 du (il d'argent à 100 u et non plus à 0°. 



Conductibilité 



à 0° à 100° à 100° 



Argent écroui 100 71.56 100 



Cuivre » 99,95 70 27 98,20 



Or » .... 77,96 55,9o 78,11 



Zinc 29,02 20,67 28,89 



Cadmium 25,72 16,77 25,44 



Élain 12,56 8.67 12.12 



Plomb 8,52 5,86 8,18 



Arsenic 4,76 5,55 4,65 



Antimoine 4,62 5,26 4,55 



Bismuth 1,245 0,878 1,227 



1 La conductibilité de l'alliage étalon or-;irgent à 0° exprimée au 

 moyen do la même mesure e»t 15,03. 



